264 SECTION MECHANICS. 



Le 8 Juin, 1874, nous avons seulement indique a 1'Academie des 

 sciences le fait principal : lorsque la barre de platine, au moment du 

 forgeage, s'etait dejk refroidie jusqu'au-dessous de la temperature 

 rouge, il est arrive plusieurs fois que le coup de marteau pilon qui 

 determinait simultane'ment, dans cette barre, une depression locate et 

 un allongement, se r^jhauffait suivant deux lignes inclines formant 

 sur les cote's de la piece bs deux diagonales de la partie de'prime'e ; et ce 

 re'chauffemente'taittelquele metal etait, suivant cesdeux lignes, ramene' 

 assez franchement a la temperature rouge pour qu'on put en distinguer 

 tres-nettement la forme. Ces lignes de plus grande chaleur restaient 

 me'me lumineuses pendant quelques instants et prdsentaient Taspect de 

 deux jambages de la lettre X. Dans certaines circonstances, nous 

 avons pu compter simultan^ment jusqu'a six de ces X produits 

 successivement, les uns a la suite des autres, a mesure que 1'on 

 deplagait la piece en travail pour 1'etirer de proche en proche sur une 

 partie de sa longueur. 



L'explication de ces traces lumineuses nepouvaient faire aucun doute : 

 les lignes des plus grand glissement etaient aussi les zones deplus 

 grande chaleurde'veloppe', et nous etions en presence d'un fait de themo- 

 dynamique parfaitement defini. Si ce fait n'avait pas etc* observe 

 encore, cela tenait eVidemment a ce que les circonstances ndcessaires 

 a sa manifestation ne s'etaient pas trouvdes, toutes ensemble, rdunies 

 d'une fac/m aus<i favorable. Le platine iridie exige pour sa defor- 

 mation une grande somme de travail ; sa surface est inalterable et 

 presque translucide lorsque le metal est porte a la temperature rouge ; 

 il est mediocrement conducteur de la chaleur ; sa capacite calorifique 

 est assez faible ; toutes conditions pour que le phenomene fut rendu 

 sensible dans le forgeage de ce metal, alors qu'il etait reste inapergu 

 avec tous les autres. 



En anticipant cette explication, nous avions cependant pour devoir 

 de la justifier bientot par des experiences plus directes, dont nous avons 

 maintenant a vous entretenir, et qui constituent la principale nouveaute, 

 oserai-je dire le principal interet de cette communication. 



Une barre metallique etant donnee, a la temperature ordinaire, 

 si apres 1'avoir enduite de cire ou de suif sur deux faces laterales, on la 

 soumet a 1'action d'un seul coup de mouton, la cire fond en regard de 

 la depression produite, et Ton constate que cette cire fondue affecte, 



